Die duktilen Pflanzenfasern usw. 
207 
Es sind von unverholzten bzw. sehr schwach verholzten Bast¬ 
fasern folgende Fälle auf ihre Dehnbarkeit untersucht: 
Bruchdehnung 
Gehalt an 
inkrust. Substanz 
Neri um Oleander (frisch) . . 
Urtica 1 ) canadensis (frisch) 
Morus alba (frisch) . . . . 
Boehmeria tenac. (lufttrocken) 
Linum usitat. (lufttrocken). . 
Cannabis sativa (lufttrocken) . 
Apocynum sihir. (lufttrocken). 
Musa textilis (lufttrocken) . . 
1,45 % 
Keine einzige unverholzte Faser ist duktil. 
1,07 % 
2,98/3,6 °/ 0 
1,52 % 
1 , 1 / 1 , 4 % 
1,02 % 
1,27 °/ 0 
BO % 
Sclnvendener 
ders. 
ders. 
Sonntag 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
unverholzt 
,, 
,, 
16,27 % 
14,29 % 
15,05 % 
9,89 % 
29,20 % 
1) = Laportea canadensis Wedd. 
Von verholzten Bastfasern und sonstigen mechanischen Geweben 
wie Libriform und Tracheiden sind folgende Resultate bekannt geworden, 
bzw. durch neue Untersuchungen von mir festgestellt worden. 
A. Nicht duktile Fasern. 
Bruchdehnung 
Autor 
Inkrustierung 
Bemerk. 
Tilia (Rindenhast) . . 
Pirus malus (Rinden- 
1,3 % (mittel) 
Schwendener 
verholzt 
frisch 
hast). 
Althaea offic. (Rinden- 
2,6-3 % 
ders. 
hast). 
1,33 % 
ders. 
Phormium tenax (Blatt- 
>> 
V 
fasern) . 
Picea excelsa (trockenes 
1,36 % 
Sonntag 
50,7 % (?) >) 
lufttrocken 
Rotholz). 
Picea excelsa (trockenes 
1,4-2 % 
ders. 
62,14,67,7 »/„ 
ganz, geringe 
dmiprnrlp 
Weißholz) .... 
Picea excelsa (ganz 
1 , 6 - 1 ,9 % 
ders. 
48,8/48,9 % 
•Verlang, vor 
dem Bruche 
junger Ast, frisch) . 
Clematis Vitalba (Rin- 
1,26-1,69% 
ders. 
— 
bemerkbar 
denbast). 
Chamaerops humilis 
CO 
1 
^ © 
O 
ders. 
verholzt 
frisch 
(Blattfaser) .... 
Aspidium spinulos. (Bast 
1,25 % 
ders. 
lufttrocken 
des peripher. Ringes, 
Blattstiel) .... 
o 
Fi 
1 
o 
00 
© 
ders. 
>> 
frisch 
1) Wegen der großen Menge von Gefäßen, Holzparenchym usw., welche diese 
baser stets begleiten, kann der Gehalt an inkrustierter Substanz durch die quan¬ 
titative Analyse nicht sicher bestimmt werden.. 
